DE L’ARGENT. 
m 
0 
VII. 
La charge de la nacelle de porcelaine se composait d’un fort disque divisé 
en deux, à l’aide d’un ciseau d’acier trempé dur, et soigneusement décapé 
ensuite. Le disque provient de la compression suivie de la frappe d’un culot 
d’argent obtenu en fondant, sous un flux de chlorure de calcium pur, de 
l’argent pulvérulent. La préparation de ce culot est décrite dans la notice n° I, 
pages 17 et suivantes, et sa mise en état est exposée page 117 de la présente 
notice. 
a. Poids de la nacelle de porcelaine. 
b. Poids de la nacelle et de l’argent. 
c. Poids de l’argent. 
cl. Poids de la nacelle et de l’argent, après sept heures de 
chauffe dans le vide, entre le rouge naissant et le rouge 
sombre, et refroidissement dans le vide. 
e. Poids de la nacelle après en avoir retiré l’argent 
f. Poids de la nacelle traitée à chaud par de l’acide azo¬ 
tique dilué, lavée à l’eau, séchée à 1 90° et refroidie . 
d’où perte de poids de l’argent. 
Cette perte se compose : 
a. De gaz avec traces de métal. 
b. D'oxychlorure de calcium , abandonné par le métal . . 
gr. 
36,557.00 
426,958.00 
390,401.00 
426,951.00 
36,562.00 
36,557.00 
0 , 012.00 
0,007.00 
0,005.00 
D’après cela, 1 kilogramme d’argent fondu sous un flux de chlorure de 
calcium perd, au rouge sombre, 17 mg ,9 de gaz dans le vide, et abandonne, 
dans les mêmes conditions, 12 mg ,8 d 'oxychlorure de calcium. Le disque pro¬ 
venant de la frappe d’un culot fondu par feu Rommelaere dans un flux de 
chlorure de calcium a abandonné, dans le vide, 18 milligrammes de gaz. 
L’argent fondu sous un flux de chlorure de calcium doit donc donner, à 
l’analyse prismatique, le spectre du calcium venant s’ajouter au spectre de 
l’argent. 
